bassa della cavità di P. Ma una prova più sicura del diverso stato di ag- 

 glomerazione del carbone così trattato, si aveva determinandone il peso spe- 

 cifico. Mentre prima dell' esperienza esso aveva una densità di 1,52, dopo 

 ne possedeva una di 2,28 (^). Questa densità è assai vicina a quella grafite. 

 Guardando ad occhio nudo 1' aspetto di questo carbonio, sì osservava infatti 

 che esso aveva assunto 1' aspetto lucente e grasso proprio di certe grafiti, 

 ed* esso si sfaldava facilmente secondo piani normali al senso di compressione. 



L' aumento di densità subito da tutta la massa del carbone così com- 

 presso, è naturale faccia presumere che, come vi possono essere nel suo 

 interno delle particelle carboniose rimaste non trasformate, e con eguale 

 densità a quella da esse prima possedute, ve ne possano invece essere altre 

 le quali abbiano densità ancora superiore. In altri termini si può presu- 

 mere che neir interno di quel pezzetto di carbone compresso vi sieno anche 

 delle particelle di diamante. 



Si trattava dunque di separare queste particelle da un miscuglio di car- 

 bonio amorfo, grafite ed impurità, che erano contenute prima dell' esperienza. 



La tecnica di questa operazione era già stata indicata, come avverte 

 Moissan, da Berthelot sin dal 1870 {^). 



Ho dunque proceduto secondo il metodo di Berthelot, modificato dal 

 Moissan, al trattamento del miscuglio ottenuto. 



I due grammi di carbonio compresso ottenuti in ciascuna esperienza 

 venivano ridotti in piccoli frantumi; questa operazione era necessaria, se si 

 voleva che i trattamenti successivi non fossero troppo lunghi. Essi veni- 

 vano trattati ripetutamente con acido cloridrico bollente al fine di elimi- 

 nare le particelle di ferro che, all' atto della compressione, potevano essere 

 passate dalle pareti dell' apparecchio nella massa carboniosa. 



Si trattava indi con aqua regia, e poi con acidi solforico e fluoridrico 

 alternativamente. Queste operazioni avevano per iscopo di distruggere il car- 

 bonio amorfo. Successivi trattamenti con clorato di potassa e acido nitrico 

 fumante eliminano il carbonio allo stato di grafite. Infine dopo un ultimo 

 trattamento con acido fluoridrico, e acido solforico bollente, si lavava e si 

 seccava il residuo, Questo, che era del resto per ogni esperienza piccolissimo, 

 era costituito da diverse qualità di carbonio. 



Mediante il bromoformio, e il joduro di metilene che hanno per den- 

 sità il primo 2,9, e il secondo 3,3 si separano da esso delle particelle 

 pesanti che si esaminavano al microscopio. Esse erano costituite in gran 

 parte da particelle nere opache alla luce, ma possedenti dei punti o faccette 

 che riflettevano la luce in modo assai marcato. Fra le particelle opache 

 accade talvolta di scorgerne qualcuna trasparente, e che sembrava possedere 



(*) Queste cifre si riferiscono ad una delle esperienze eseguite. 

 (*) Berthelot, Recherches sur les états du Carbone. Annales de Chimie et de Phy- 

 sique, IV ser., voi. 19, p. 392. 



